-j^Ç) ACADÉMIE DES SCIENCES. 



reconnaît de suite que ce fer de Canon Diablo n'est pas homogène, ce que 

 nous avions déjà indiqué antérieurement du reste, car il s'attaque très 

 irrégulièrement sous l'action de l'acide. Ln surface sciée qui, primitive- 

 ment, était plane, n'a pas tardé à mettre en évidence des stries en relief 

 formant un ensemble de lignes parallèles légèrement ondulées par place et 

 coupées, de loin en loin, par d'autres stries perpendiculaires qui, elles 

 aussi, possédaient un relief [dus ou moins accusé. Mais le fait suivant nous 

 a paru plus intéressant. Les ellipses observées sur la coupe de ce métal cor- 

 respondent à des nodules qui n'ont jias tardé à se désagréger dans l'acide 

 chlorhvdrique, à s'attaquer plus ou moins et à tomber au fond du vase, 

 en laissant apparaître des cupules à arêtes assez vives, rappelant l'aspect 

 de la partie extérieure du fer de Caiion Diablo et d'un grand nombre de 

 météorites. 



» L'hydrogène qui se dégageait pendant cette attaque était souillé d'hy- 

 drogènes carbonés, d'acide sulfhydrique et d'hydrogène phosphore. 



» Nous avons divisé notre étude analytique en trois parties : étude du 

 métal, des nodules et des variétés de carbone. 



)> Analyse du métal. — Nous nous trouvons en présence d'un alliage de 

 fer et de nickel, renfermant en petite quantité du phosphore, du silicium, 

 du soufre, du calcium, du magnésium et des traces de cobalt qui n'avaient 

 pas été mentionnées jusqu'ici. 



» Ainsi que nous l'avons fait remarquer précédemment, la partie entiè- 

 rement n)étallique du fer de Caiion Diablo est loin d'être homogène. 



» Certains fragments, pris à l'extérieur, renfermaient pour loo : 

 Fer, 95,64; nickel, 1,66. — Fer, 95,26; nickel, 2,56. — Fer, 94, o3; 

 nickel, 3,61. — Fer, 96,31; nickel, i,83. Un échantillon de métal, pris à 

 l'intérieur de la météorite, et présentant une densité de 7,703, nous a 

 donné, à l'analyse, les chiffres suivants : 



Fer 1)5 , 370 



Nickel 3,945 



Insolubles dans HCl bouillant o, 260 



Phosphore o, i44 



Silicium traces 



Soufre traces 



Carbone non dosé 



» Cet échantillon renfermait nettement du carbone et, comme il avait été 

 recueilli auprès d'un nodule, il était assez riche en phosphore. 



» Si, au contraire, nous prenons des échantillons de fer à une distance 



